148 



4. Lepidokrokit von Oberkirchen im Westerwald. v. K ob eil. 



5. L.vomHollerter Zug bei Siegen. a)Brandes, b) v. Kobell, c) Schna- 

 bel, d) R. 



6. L. von der Grube Huth bei Hamm an der Sieg. Schnabel. 



7. Langfaseriger G. von demselben Fundort. Schnabel. 



8. Dichter G. in Schwefelkiesform aus Sachsen, v. Kobell. 



9. Ebensolcher aus Maryland, v. Kobell. 



1 . Ebensolcher von Beresow. v. K o b e 1 1. 



11. Ebensolcher in Schwefelkiesform von Lewaschowka bei Sterlitamak, 

 Gouv. Orenburg. Hermann. 



\. 2. 3. 4. 5. 



a. b. a. b. c. d. 



Eisenoxyd 89,95 86,35 89,27 86,24 90,53 88,00 85,65 84,24 85,53 



Manganoxyd 0,16 0,51 0,65 - — 0,50 2,50 2,45 2,27 



Wasser 10,07 11,38 10,08 10,68 9,47 10,75 11,50 12,68 12,20 



Kieselsäure 0,28 0,85 — 2,00 — 0,50 0,35 0,63 — 



Phosphorsäure — — — 1,08 — — — — — 



Kupferoxyd — 0,90 — — — — — — — 



100,46 99,99 100. 40Ö~ *0Ö. 99,75 100. iÖÖ. 100. 



6. 7. 8. 9. 10. U. 



Eisenoxyd 83,51 85,57 86,34 86,32 86,87 90,02 

 Manganoxyd 4,72 1,25 — — — — 



Wasser 11,35 12,63 11,66 10,80 11,13 10,19 



Kieselsäure 0,42 0,57 2,00 2,88 2,00 — 



100. 100,02 100. 100. 100. 100,21 



Breithaupt fand im Nadeleisenerz von Oberkirchen 10,32, von Woina 

 10,44, von Zwickau 10,92 p. C. Wasser. 



DerStilpnosiderit von der Grube Katharina bei Hamm enthält nach Schna- 

 bel: 75,70 Eisenoxyd, 13,32 Wasser, 2,67 Phosphorsäure, 7,61 Kieselsäure. 



Zehn Varietäten von Brauneisenstein von Siegen , aus dem Kreise Gum- 

 mersbach und der Gegend von Wetzlar gaben Demselben 2,21—8,29 Mangan- 

 oxyd, 10,66—12,57 Wasser, 0—2,85 Phosphorsäure, 1,82—10,14 Kieselsäure. 

 Der G. ist eine Verbindung von 1 At. Eisenoxyd und 1 At. Wasser. 

 FeÖ = Fe H- aq. 

 1 At. Eisenoxyd = 1000,0 = 89,9 

 1 - Wasser = 112,5 = 10,1 

 1112,5 100. 

 Yorke fand, dass alle Brauneisensteine, deren spec. Gew. = 3,71, als 

 Pulver = 3,98 ist, dem gewöhnlichen Br. mit anderthalbfachem Wassergehalt 

 angehören, so dass sich beide Hydrate durch das sp. G. unterscheiden lassen. 



Zugleich aber bemerkt Derselbe, dass es auch Gemenge von beiden gebe, 

 wie denn z. B. der braune Glaskopf von Wunsiedel nach ihm 83,8 Eisenoxyd 



